in ihrem Schmelzfluß. 



153 



V. 



Die größte Schwierigkeit bei den nachstehenden Ver- 

 suchen bot die Beschaffung größerer Mengen von reinem 

 Material. S a 1 o 1 und Benzophenon erwiesen sich geeignet, 

 da durch Herstellen großer Kristalle aus mehrfach durch 

 Umkristallisieren gereinigtem Material einheitliche Schmelz- 

 massen gewonnen werden konnten. 



Ihre Schmelztemperaturen liegen bequem für den Gebrauch 

 von Wasserbädern und ihre K.-G. besitzt sehr verschiedene 

 Werte. Ihrer chemischen Natur nach sind es beständige 

 Körper, so daß man Zersetzung während der Versuche nicht 

 zu befürchten hat. Da beide rhombisch kristallisieren, lassen 

 sich die Kristallformen verhältnismäßig leicht überblicken. 



Tabelle 4. 



Stoff 



Kristallform 



Schmelz- 

 temperatur 



xr . mm 

 K.-G. m — — — 

 Minute 



Salol 



Benzophenon 



rhomb. -bipyramidal 

 rhomb.-bisphenoidisch 



41,7« 

 47,7 



3,46 + 0,15 (20°) 

 55,0 + 0,5 (0°) 



1. Salol. 



Die Temperatur des einen Thermostaten wurde auf 41,75° 

 eingestellt. Ein Kristallbruchstück, das zur Kontrolle in 

 einem Reagenzrohr im Bade hing, zeigte nach 24 Stunden nur 

 ganz geringe Schmelzerscheinungen. Die Temperatur ist also 

 nur unwesentlich höher als die wirkliche Schmelztemperatur. 

 Bei 41,7° war ganz langsam vorschreitende Kristallisation 

 zu bemerken. 



Kristallographisch wurde Salol von G. Wyrouboff 1 und 

 L. Milch 2 untersucht. Nach ihren übereinstimmenden Mes- 

 sungen kristallisiert es rhombisch-bipyramidal: 

 a:b:c = 0,9684:1:0,6971 



Es wurden die Formen a (100), b {010}, o {111}, p {212} 

 und m {110} beobachtet. Die aus Schmelzfluß sich bildenden 

 Kristalle sind in Fig. 5 f dargestellt, a, b, o, p und m sind 

 ziemlich gleichmäßig ausgebildet. Anscheinend treten auf 



1 G. Wyrouboff, Bull. soc. min. France. 12. 444. 1889. 



2 L. Milch bei R. Anschütz, Ann. d. Chem. 273. 82. 1892. 



